— 237 — 
Il peso specifico fu trovato = 3,70 temp. 12°. 
La polvere introdotta per mezzo di un sottilissimo filo di platino nella regione 
fondente della lampada Bunsen non si fonde ed emette una luce più debole di 
quella del platino, perciò potere emissivo debole; ma se resta poi in quella regione 
per tre ore circa, acquista un forte potere emissivo. 
Il minerale ridotto in polvere è insolubile negli acidi ordinarî, ma se si riscalda 
con acido solforico concentrato si scioglie in parte. 
_ Fuso il minerale con bisolfato potassico si scioglie nell’acqua distillata lasciando 
un debole residuo bianco polveroso: Silice. 
Fatta l’analisi qualitativa si ha: ossido di alluminio, di zinco, magnesio, ferro 
e traccie di un corpo, che precipitato dall’acido solfidrico in soluzione acida, si pre- 
senta con colore rosso-bruno, ed è solubile nel solfuro d’ammonio e nell’acido 
cloridrico concentrato bollente. La soluzione cloridrica di detto corpo, posta con zinco 
in una capsula di platino annerisce la capsula, reazione caratteristica dell’antimonio. 
L'analisi quantitativa ha dato i seguenti risultati: 
Spinello = gr. 0,6018 
SEAN 0 2 [ORO 0 0: (00000105 
Al 03 = 0,8890 _ — % = 63,64 __ 0% = 29,65 
Me 0 = Maglio) = ale oa 460 
Mg0 = 0078 We las 0% 486 
na 0 = 00273 3 480% 10 
0,6148 102,14 
Rapporto dell’ossigeno contenuto nei tre corpi isomorfi [Zn0, Fe0, Mg0)] con 
1 
2,9229 
Rapporto dell'ossigeno contenuto nei tre corpi isomorfi [Zn0, Fe0, Mg0] con 
1 1 
DO n 
quello contenuto nell’ A/,0, = > prossimamente. 
quello contenuto nel S0,03 e nell’A/3 03 = prossimamente. 
Zn 
Quest’analisi conduce alla formula : No jAL}O; astrazione fatta dall’ ani- 
Fe 
dride antimoniosa ». 
Gli ottaedri di spinello sono tanto più perfetti quanto più sono piccoli; ve ne 
sono però di considerevole grandezza avendone trovato uno col diametro di 14 mil- 
limetri e mezzo, rovinato alquanto sugli spigoli e maggiormente sugli angoli solidi. 
I più stupendi si trovano alla dipendenza della bella calcite azzurra chiara, che tanto 
abbonda in questo giacimento, lucentissima e sfaldabile in larghe lamine romboedriche 
piane e levigate, come lo spato d’Islanda. 
In taluni esamplari di spinello sono associati parallelamente fra loro numerosi 
cristalli semplici o modificati. La durezza va da 7,5 ad 8. 
